— 769 — 



Fluoruro di 'piombo. - Orlofosfato di piombo. 



I sali puri e le miscele vennero fusi in crogiolo di platino situato in un 

 forno a resistenza di nichel : le temperature vennero lette con la pila termo- 

 elettrica Pt-Pt Rd immersa direttamente nella massa : questa era costituita 

 da circa 20 grammi di sostanza. 



II punto di solidificazione del fluoruro puro venne trovato a 820° : esso 

 concorda sufficientemente con quello dato da Sandonnini (824°) ('). 



Il punto di solidificazione del fosfato non era noto: esso risultò a 1006°: 

 dalla curva di raffreddamento del sale puro, seguita fino a 200°, risultò anche 

 una trasformazione a 782°. 



La curva di cristallizzazione primaria scende dal punto di solidificazione 

 del fluoruro, 824», sino a 678°, a circa 75 Vo mol. PbsfPO^ls; da questa 

 temperatura sale sino ad un massimo, a 1046°, a circa 75 Vo Pb3(P04)2, 

 e poi ridiscende al punto di solidificazione del fosfato, 1006°, 



Alla temperatura del massimo si ha la cristallizzazione di un composto 

 della concentrazione corrispondente Pb Pl2 . 3 Pbs (P04)2 



Le miscele da 0 a 10 "'o mol. Pb3(P04)2 hanno un arresto eutet- 

 tico a 678°, la concentrazione di questo eutettico è circa 7,5 »/o molecole 

 PbslPO^),,. 



Le miscele da 15 a 75 */o mol. non danno l'arresto eutettico accennato. 

 Anche le miscele da 75 a 100 "/o "lol. dànno il solo rallentamento all'inizio 

 di cristallizzazione e nessun altro arresto di natura eutettica. Il composto 

 PbPlz . 3 Pb3 (P04)2 dà quindi una serie di soluzioni solide per concentra- 

 zioni da 10 a 75 Vo mol. Pb3(P04)2 con il fluoruro, e dà una serie continua 

 di soluzioni solide con il fosfato. I due rami della curva di cristallizzazione 

 primaria da 7,5 a 75 e da 75 a 100 Vo i^ol- segnano il deposi- 



tarsi di soluzioni solide tra composto e fluoruro e rispettivamente tra compo- 

 sto e fosfato. 



Dalla curva di cristallizzazione del composto PbPl2.3Pb3(P04)2 risulta 

 che esso subisce una trasformazione a 696°. Questa uuova modificazione del 

 composto si comporta in modo diverso che la precedente con il fluoruro e con 

 il fosfato. 



Nel sistema fluoruro-composto per le miscele da 10 a 75 Vo i^ol- 

 Pb3(P04)2 si nota nel raffreddamento della massa completamente solidificata 

 un rallentamento e quindi un arresto a temperatura costante. La curva che 

 si può costruire in base alle temperature di rallentamento ottenute è costi- 

 tuita di due rami che scendono dalla temperatura eutettica, 678°, e dalla 



(') Questi Rendiconti, voi. 20, I, 172 (1911). 



(") In seg'uito le concentrazioni verranno sempre espresse nella quantità totale di 

 .fosfato. 



Eendiconti. 1912, Voi. XXI, 2" Sem. 100 



